( 594 ) 
Les diagrammes 5, 6, 7 et 8 de la planche II construits 
au moyen de ces tables traduisent les résultats d’une 
façon plus objective , plus intuitive. | 
Les alliages de Rose et de Darcet montrent des proprié- 
tés semblables. On voit que la température tombe rapide- 
ment jusqu’au point où commence la solidification ; là, elle 
se maintient et remonte d’une fraction de degré pour finir 
par tomber ensuite très-rapidement. Au point où ces 
alliages présentent leur maximum de densité leur tempé- 
rature remonte de 7 degrés environ, puis tombe régulière- 
ment. 
L’alliage de Lipowitz présente les mêmes particularités 
à un degré beaucoup moins prononcé. L’alliage de Wood 
diffère des deux précédents en ce que pendant que le mé- 
tal passe par son maximum de densité la température 
reste constante, et que pendant tout le temps que dure la 
solidification , la température, loin de monter, baisse gra- 
duellement. Ces résultats méritent d’être constatés; ils 
confirment, peut-on dire, ceux obtenus lors de l'étude de 
la dilatation : il se produit en effet des anomalies du même 
ordre pendant le refroidissement et pendant la dilatation 
de ces métaux; à chaque diminution de volume du métal 
correspond la mise en liberté d’une certaine quantité de 
chaleur, du moins aux températures où les alliages sont 
solides. Si nous nous reportons à ce qui se passe pendant 
la solidification, nous sommes tentés de conclure également 
à une diminution temporaire de volume pendant celte 
période vu que la température augmente, du moins chez 
les trois premiers de ces alliages. 
On sait qu’il y a déjà assez longtemps que Rudberg (1), 
nes 
(1) Rudberg. Ueber eine allgemeine Eigenschaft der Metalllegirun- 
gen. Ann. Poce ; t. XVIII, p. 240. 
